fSfl COSMOS. 



zinc penetre dans toute sa masse, et surtout h la partie supd- 

 rieure, de longues aiguilles de silicium. Ce sont des chapelets 

 d'octaedres reguliers, souvent cuneiformes, enclaves les uns dans 

 les autres, parallelement ci I'axe qui reunit deux angles opposes. 

 Dans la plupart de ces cristaux, nous n'avons trouve que Tangle 

 129°28' de I'octaedre regulier. Pour les exlraire, il suffira de dis- 

 soudre le zinc en exces qui sert de gangue par I'acide chlorhy- 

 drique. 



(( On obticnt ainsi, avec une extreme facilite, de tr6s-beaux et 

 tr6s-volumineux cristaux die silicium et en plus grande quantite 

 que par toute autre methode. II ne parait pas que le zinc, au mo- 

 ment de sa solidification, retienne beaucoupde silicium, cardans 

 nos liqueurs, nous n'avons trouve que des traces de silice ou de 

 silicium graphitoide, et la seule portion de silicium que Ton perd 

 est celle qui peut se degager ci I'etat dfhydrogene silice au moment 

 de la dissolution du zinc. 



<( Si Ton chauffe le zinc silice a une temperature bien superieure 

 au point de vaporisation du metal, le silicium reste a I'etat d'une 

 matifere fondue qui ne se depouille du zinc d'une maniere ab- 

 solue qu'autant qu'on I'a chaulTie a une temperature extremement 

 elevee. Mors le silicium lui-meme se fond en une masse qui, par 

 le refroidissement, prend tons les caracteres cristallograpbiques 

 connus deja pour le silicium fondu. Le silicium pur fortement 

 chauffe peut etre fondu; et coule. G'est ainsi qu'ont etc prepares 

 les lingots que nous presentons a I'Academie; Nous etudions ence 

 moment les combinaisons du silicium avec les principaux mdtaux. 

 Ces corps sont tons dignes d'etre etudies & des points de vue va- 

 ries; mais il existe un alliage de cuivre et de silicium dontles pro- 

 prietes sont telles qu'on peut espererde lui trouver des applioa'* 

 tions interessantes. 



(t Le cuivre et le silicium s'unissent dans des proportions tr6s- 

 diverses. On obtient un alliage tres-dur, cassant, blanc commele 

 bismuth, et contenant 12 pour 100 de silicium, en fondant en- 

 semble 3 parties de fluosilicate depotasse(l), 1 partie de sodium, 

 et 1 partie de cuivre, a une temperature telle que le bain metal- 

 lique se trouve reconvert d'une scorie fluoree bien liquide. Le 

 cuivre s'empare de la presque totalile du silicium mis a nu dans 

 cette operation et resle' sous forme d'une matiere blanche plus 



(1) On pent remplicer le {tuosilicafte dbpola^separ un melange de verre ou desable 

 e( de set maiin. Seulemeot les operations sunt moins fatiles et nioiiis completes. 



